SÉANCE DU 6 JUILLET I9o3. 4'> 



champ magnéLique. Je rappellerai que ces variations sont jusqu'à 5o fois 

 plus grandes dans ces aciers que dans le fer, et que le maximum d'action 

 du champ se produit sur les alliages d'une teneur telle que, à la tempéra- 

 ture de l'expérience, ils se trouvent dans la première période de leur trans- 

 formation à température descendante, caractérisée à la fois par l'apparition 

 du magnétisme et la dilatation virtuelle, c'est-à-dire dans l'état où ils seront 

 le plus sensibles aux causes de modification de leur équilibre. 



» Or, M. P. Curie a trouvé autrefois {Thèse, p. 90) que les courbes 

 représentant la susceptibilité magnétique du fer pour des champs d'inten- 

 sités croissantes s'écartent légèrement, sur l'axe des températures, dans la 

 ré-ion de la chute la plus rapide du magnétisme, c'est-à-dire vers 700^ Il 

 semble donc que le champ magnétique précipite la transformation qui fait 

 apparaître le ferro-magnétisme. Comme, dans les aciers-nickels à haute 

 teneur, les deux transformations se produisent simultanément, cet accrois- 

 sement de l'état magnétique par l'effet d'un champ intense entraîne néces- 

 sairement une augmentation de volume à température constante. 



» On voit ainsi^ue, pour le fer isolé ou en dissolution dans du nickel, 

 l'état actuel dépend non seulement de la température et de la pression, 

 mais aussi du champ magnétique, qui devient ainsi un troisième facteur 

 d'action dans l'expression de la règle des phases appliquée aux aciers. 



» 3« On peut se demander si d'autres alliages que les aciers-nickels 

 possèdent des propriétés analogues. 



» D'abord, toutes les anomalies observées étant liées aux transforma- 

 tions du fer, on ne devra s'attendre à en rencontrer de semblables que 

 dans les alliages contenant une forte proportion de ce métal. On a bien en 

 effet, constaté des changements de même nature, toujours irréversibles, 

 dans les alliages du fer avec le manganèse. Mais les propriétés réversibles 

 anormales, telles que la faible dilatabilité, n'ont pas été observées jusqu ic. 

 ailleurs que dans les aciers-nickels. Or on sait, par les belles études de 

 M. Ch. Maiirain sur les propriétés magnétiques des couches de passage, que 

 le fer à l'état très disséminé n'est pas sensiblement magnétique, à moins 

 de se trouver sur un support constitué par un métal magnétique. Il en re- 

 suite que le fer très dilué dans le nickel sera magnétique ou non magnétique 

 en même temps que son support, c'est-à-dire qu'il prendra la température 

 de transformation du nickel. 



,, Ainsi se trouvent levées les difficultés signalées par M. Osmond, dans 

 l'application de la théorie de M. L. Dumas, fondée sur l'idée, appuyée de 

 belles expériences, que les propriétés essentielles des aciers-nickels a 



